Die aiifiiiiirliche Suszeptibilität von Nickel in Alihäni.'igkeit von der Temperatvir. 537 



gierenden Verlauf. Die beiden Tatsachen haben somit mit genügen- 

 der Genauigkeit nebeneinander Berechtigung: Die Proportionalität 

 von J- und \ H für verschiedene Temperaturen in Xähe des Um- 

 wandlungspunktes und der Zusammenhang der Temperatur @ des 

 Umwandlungspunktes mit der Quadratwurzel aus der Feldstärke V7-/. 



Aus den in Fig. 10 rechts oben durch Extrapolation gefundenen 

 i-- Werten lassen sich nun die Magnetisierungs-Intensitäten I für ein 

 äusseres Feld H= berechnen ; sie geben in Funktion von der 

 Temperatur aufgetragen den wahren Verlauf der Magnetisierungs- 

 Intensität für ein äusseres Feld H = (Fig. 11). 



Nachfolgend eine Zusammenstellung der Werte aus Fig. 10 

 rechts oben : 



2i. Zus(ii)nuc)ilutu</ der Grössen a u)id b mit der 

 Mafjiu'lisicniiHjs-Intcnsifät I. 



Die im ersten Teil der Arbeit gefundenen Werte der anfanglichen 

 Suszeptibilität a und der anfänglichen Neigung h der einzelnen Sus- 

 zeptibilitätskurven wurden in Funktion der für ein äusseres Feld 

 H=Q gefundenen Magnetisierungs-Intensität/') aufgetragen. Der 

 Zusammenhang ist aus Fig. 12 ersichtlich und gibt eine einfache 

 Beziehung zwischen der anfänglichen Neigung b und der Magnetisierungs- 

 Intensität / in Form einer gleichseitigen Hyperbel. Die vertikale 

 Achse der Hyperbel fällt mit der Achse I—O zusammen, die hori- 

 zontale liegt 2,18 Einheiten unter der Achse b = 0. Ihre Lage wird 

 durch den Schnittpunkt der Geraden 6,., welche die Werte b in Funk- 

 tion der reziproken Werte der Magnetisierungs-Intensität y darstellt, 

 mit der Achse 7 = gefunden. Diese Gerade zeigt zugleich den 



') / in willkürlichen Einheiten. 



Vlevteljahrsschrift d. JJaturf. Ges. Zürich Jahrg. .^5. I9I0. 



